277 



Anderseits hatte das angewandte Kupfer eben so 

 wenig seine Oxydirbarkeit im Meerwasser verloren. Diefs 

 ergab sich daraus, dafs dasselbe Kupfer schnell angegrif- 

 fen wurde, als man es in ein anderes ^Gefäfs mit Meer- 

 wasser stellte. 



Die sonderbare Thatsaehe, dafs das Kupfer, noch 

 lange Zeit nach Aufhebung der die Beschützung veran- 

 lassenden Berührung mit einem andern Metalle, fortdauernd 

 geschützt bleibt, scheint also nach diesen Versuchen von 

 einer vereinten und wechselseitigen Eigenschaft des Ku- 

 pfers und des Meerwassers im Gefäfse herzurühren. 



Es scheint, dafs die elektrische und schützende Wir- 

 kung des Eisens und des Meerwassers mit dem Kupfer, 

 nachdem sie eine gewisse Zeit gedauert hat, zwischen 

 den Elementen des Kupfers und des Meerwassers eine 

 gewisse bleibende elektrische Spannung hervorruft, wel- 

 che sich der, unter den gewöhnlichen Umständen so 

 starken, Verwandtschaft des Sauerstoffs mit diesem Metalle 

 kräftig widersetzt. 



Ich habe mich überzeugt, dafs die Berührung der 

 Metalle eine gewisse Dauer haben mufs, wenn das Ku- 

 pfer die Eigenschaft erlangen soll, nach aufgehobener 

 Berührung beschützt zu bleiben. Denn als ich in einem 

 Apparate dieser Art, welcher nur wenige Tage thätig ge- 

 wesen war, die Berührung unterbrach, wurde das Kupfer 

 schnell oxydirt. 



Gegenwärtig bin ich mit neuen Versuchen beschäf- 

 tigt, um die erforderliche Dauer der galvanischen Action 

 zur Beschützung des Kupfers, so wie auch um die Glän- 

 zen dieser Beschützung selbst, kennen zu lernen. 



Das Kupfer, dessen Berührung nach 47tägiger Wir- 

 kung in dem erwähnten Apparate unterbrochen wurde, 

 bleibt nun schon 20 Tage lang nach jenem Zeitpunkte 

 vollkommen geschützt, und es zeigt sich bis jetzt keine 

 Anzeige von Oxydation in dem Gefäfse. 



Als ich mit diesen Untersuchungen beschäftigt war, 



